ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕТОРОЖДЕНИЯ ТЕБИНБУЛАК

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕТОРОЖДЕНИЯ ТЕБИНБУЛАК

Иноят Каримовна Дилмурод Бахтиярович Елена Евгеньевна Умарова Махмарежабов Солединова

Ташкентский государственный технический университет

АННОТАЦИЯ

На основании проведенных исследований по изучению вещественного состава пробы руды месторождения Тебинбулак выявлено, что промышленно -ценным компонентом руды месторождения Тебинбулак является железо, которое находится, главным образом, в виде магнетит-титаномагнетита, гематита и гидрооксидов железа. Попутными компонентами являются титан и ванадий. Главными нерудными минералами пробы являются пироксены, амфиболы (роговая обманка), плагиоклазы, реже оливин. Акцессорными минералами являются апатит, сфен, рутил, эпидот+цоизит.

Ключевые слова: титаномагнетитовых руд, гематито - магнетитовых руд, месторождении Темиркан, концентраты, гравитация, шеелитовые концентраты, вещественный состав, анализ.

RESEARCH OF PECULIARITIES OF SUBSTANCIAL COMPOSITION IRON-CONTAINING ORES OF THE TEBINBULAK DEPOSIT

Inoyat Karimovna Dilmurod Bakhtiyarovich Yelena Yevgenevna Umarova Makhmarejabov Soledinova

Tashkent State Technical University

ABSTRACT

Based on the studies carried out to study the material composition of the Tebinbulak ore sample, it was revealed that the industrially valuable component of the Tebinbulak ore is iron, which is mainly in the form of magnetite-titanomagnetite, hematite and iron hydroxides. Titanium and vanadium are associated components. The main nonmetallic minerals of the sample are pyroxenes, amphiboles (hornblende), plagioclases, and, more rarely, olivine. Accessory minerals are apatite, sphene, rutile, epidote + zoisite.

Keywords: titanomagnetite ores, hematite - magnetite ores, Temirkan deposits, concentrates, gravity, scheelite concentrates, material composition, analysis.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие материально - технической базы республики требует поисков и разведки широкого круга полезных ископаемых, как рудных, так и нерудных. Одной из актуальных задач геологических поисков стали проблемы выявления перспектив недр республики Узбекистан на железо [1-4].

МЕТОДОЛОГИЯ

Узбекистан располагает значительными запасами титаномагнетитовых руд на месторождении Тебинбулак в Каракалпакистане, гематито - магнетитовых руд на месторождении Темиркан в Маржанбулакской области, Сюрената в Ташкентской области т.д. До настоящего времени в республике железные руды не перерабатываются. Целью данной исследовательской работы является изучение особенностей вещественного состава железосодержащей проб руды месторождения Тебинбулак [5-8].

ОБСУЖДЕНИЕ

Технологическая проба перед испытаниями была подготовлена по стандартной методике. Перед тем как раздробить, из руды отбирались образцы для минералогического анализа, а также выделены средние пробы для проведения полуколичественного спектрального, химического, фазового анализов. Результаты химического анализа средней пробы руды приведены в табл. 1.

Таблица 1

Результаты химического анализа средней пробы руды

Компоненты Содержание в пробе, % Компоненты Содержание в пробе, %

SiO2 39,82 к2о 0,84

Fe2Ü3 11,93 Ка20 1,46

FeO 7,27 8 общ. <0,4

TiÜ2 1,74 8 сульфид. 0,036

V2O5 0,06 SОз <0,01

MnO 0,14 СО2 0,22

AI2O3 9,44 Р205 0,13

CaO 14,84 -Н2О 0,2

MgO 10,0 п.п.п. 1,2

По результатам химического анализа содержание железа в пробе 19,2%. Попутных полезных компонентов - диоксида титана-1,74% и пентаоксида ванадия-0,06%.

Фазовый анализ проводился на руде, измельченной до крупности 95-98% класса -0,074 мм. В табл.2. приведены результаты фазового анализа средней

пробы руды на железо [9-12].

Таблица 2.

Результаты фазового анализа на железо пробы железосодержащей руды

Формы нахождения железа Содержание Fe, % Распределение Fe, %

Железо, связанное с карбонатами и легкорастворимыми силикатами 0,92 6,81

Железо в виде магнетита 7,94 58,81

Железо в виде карбонатов 0,41 3,04

Железо в виде гидрооксидов 0,73 5,41

Железо в виде гематита 2,67 19,78

Железо в виде труднорастворимых силикатов 0,83 6,15

Итого в руде: 13,5 100

Как видно из табл.2., в пробе руды месторождения Тебинбулак содержание извлекаемого железа магнитной сепарацией составляет 58,81%.

РЕЗУЛЬТАТ

Для выяснения распределения железа по классам крупности исходная руда крупностью 3-0 мм была подвергнута ситовому анализу. Результаты ситового

анализа средней пробы руды приведены в табл.3.

Таблица 3

Результаты ситового анализа средней пробы руды

Класс крупности, мм Выход, % Содержание железа, % Распределение железа по классам, %

-3+2,5 8,73 10,5 7,23

-2,5+2,0 6,98 15,2 8,37

-2,0+1,5 7,48 15,2 8,97

-1,5+1,0 12,72 6,5 6,52

-1,0+0,5 21,45 14,7 24,86

-0,5+0,315 15,71 14,21 17,6

-0,315+0,15 14,96 14,1 16,63

-0,15+0,063 7,23 14,1 8,04

-0,063+0 4,74 4,76 1,78

Руда 100 12,68 100

Исходя из приведенных данных в табл.3, в пробе руды содержание железа распределено неравномерно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на основании проведенных исследований по изучению вещественного состава пробы руды месторождения Тебинбулак выявлено, что промышленно - ценным компонентом руды месторождения Тебинбулак является железо, которое находится, главным образом, в виде магнетит-титаномагнетита, гематита и гидрооксидов железа [13-16]. Попутными компонентами являются титан и ванадий. Содержание магнетита-титаномагнетита в пробе руды составляет 7,94%; гематита 2,67%; гидрооксидов железа 0,73%. По содержанию элементов - примесей в химическом составе магнетита минерал имеет несколько разновидностей: а) титаномагнетит, где содержание TiO2 от 4% до 13,89%; б) хроммагнетит никелево-марганцевый, в котором CrO3 22,81%; NiO-8,12%, MnO -3,07%; в) разновидности, богатые V2O5 до 2,28%, MnO до 4,47%, MgO-2,48%, CaO-1,59%, SiO2 до 5,81%, Al2O3 до 3,92%. Из всех минералов наиболее распространены в пробах магнетит и титаномагнетит [17-19]. Гематит является одним из главных минералов руды после титаномагнетита+магнетита. Ильменит является продуктом распада твердого раствора-магнетита (титаномагнетита). Образует пластины, округлые вкрапленники и каймы в главном железистом минерале. Главными нерудными минералами пробы являются пироксены, амфиболы (роговая обманка), плагиоклазы, реже оливин. Акцессорными минералами являются апатит, сфен, рутил, эпидот+цоизит.

REFERENCES

[1] Умарова И.К., Бобоев А.А. Изучение вещественного состава вольфрам содержащей руды месторождения Сарыкуль. Республиканский межвузовский сборник «Актуальные вопросы в области технических и социально-экономических наук», Ташкент, ТХТИ, 2017.

[2] Харламов В.С., Николаенко В.П. Обогащение руд черных металлов. М., Недра, 2005

[3] Кармазин В.И. Обогащение руд черных металлов. М., Недра, 2015.

[4] Худояров, С. Р., & Махмарежабов, Д. Б. (2020). ИЗУЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА И ОБОГАТИМОСТИ ПРОБ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ АМАНТАЙТАУ. In WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS (pp. 18-21).

[5] Умарова, И. К., Маткаримов, С. Т., Махмарежабов, Д. Б. (2019). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА И ГРАВИТАЦИОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ

АМАНТАЙТАУ. In СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 65-69).

[6] Yusupxodjayev A.A., Xudoyarov S.R., Umarova I.K. Qora va rangli nodir metallarni qayta ishlash.- T.: Iqtisod-moliya, 2010.

[7] Umarova, I. K., Salijanova, G. Q., & Avinjanova, S. I. (2018). Study on the enrichment of polymetallic ores of the deposit Handiza. Recommended for publication by the Scientific Research Council of the Uni-versity of Petrosani, 05.03. 2019 Recommended for publication by the Academic Board of the Kryvyi Rih National University, Minutes № 7, 26.02. 2019, 286.

[8] Kaprielova, G. V., Umarova, I. K., DZHALILOV, A., & Maksumova, A. S. (1983). SYNTHESIS AND STUDY OF POLYMERIZATION OF N, N-DIMETHYLAMINOETHYLMETACRYLATE QUATERNARY SALT WITH BENZYL-CHLORIDE. IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENIIKHIMIYA IKHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA, 26(8), 978-980.

[9] UMAROVA, I., JALILOV, B., & TURGUNOVA, S. (2020). FLOTATION PROCESSING OF GOLD-CONTAINING ORE IN THE ANGRENSK ORE FIELD. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES AND SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES, 113.

[10] Умарова, И. К., Бекпулатов, Ж. М., & Джалилов, Б. Р. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД АНГРЕНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ. Инженерные решения, (4), 4-7.

[11] Umarova, I. K., & Saidhodjaeva, D. D. (2018). INVESTIGATION OF PECULIARITIES OF EXTRACTION OF VALUABLE COMPONENTS FROM DRAWING TAILS OF COPPER-CONSUMER FACTORY AGMK. Technical science and innovation, 2018(2), 202-207.

[12] Бутаева, Г. С., & Умарова, И. К. (2015). Исследование процесса рудоподготовки для кучного выщелачивания золота. In Reproduce of the resources, low-waste and environmental technology exploitation of mineral resources (pp. 149151).

[13] MAKSUMOVA, A., UMAROVA, I., DZHALILOV, A., & KAPRIELOVA, G. (1983). SYNTHESIS AND STUDY OF POLYMERIZATION OF MONOMERIC QUATERNARY SALT OF N, N-DIMETHYLAMINOETHYLMETACRYLATE WITH ALKYL-HALIDES. IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII KHIMIYA I KHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA, 26(8), 981-983.

[14] ASKAROV, MA, et al. "ACTION D'UN AGENT FLOCULANT CATIONIQUE A BASE DE PRODUITS DE POLYCONDENSATION DE LA DICHLORHYDRINE AVEC LES DIAMINES." (1978).

[15] Аскаров, Ж. А., Джалилов, А. Т., Муминов, К. М., & Умарова, И. К. (1973). Способ получения ионитов.

[16] ASKAROV M. A. et al. SYNTHESE ET ETUDE DES POLYELECTROLYTES HYDROSOLUBLES A BASE DE CHLORURE DE VINYLBENZYLE. - 1972.

[17] Умарова, И. К. Конспект лекций «Теория пирометаллургических процессов». АА Юсупходжаев, Мирзажанова СБ-Ташкент: ТашГТУ, 2016.-132 с.

[18] Умарова, И. К., Аминжанова, С. И., Салижанова, Г. К., & Каландаров, К. С. (2020). Технологические исследования на обогатимость полиметаллической руды месторождения Хандиза. Известия высших учебных заведений. Горный журнал, (4), 70-79.

[19] UMAROVA I. K., AMINJANOVA S. I., IBRAGIMOV J. M. THE STUDY OF THE FEATURES OF THE SUBSTANTIAL COMPOSITION OF COPPER-MOLYBDENUM ORE KALMAKYR DEPOSITS //INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES AND SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES. - 2020. - С. 144.